BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANUL. BAND 9. N:0 1. 261 



Paa enkelte steder optrceder melilith i slag fra Schiss- 

 hyttan, med: 

 Xo. 60. 31.4 % CaO mod lO.o % MgO, 14.5 % MnO og 0..'> % FeO. 



I no. 102 og no. 103 sees makroskopisk kvadratiskc kry- 

 staller, af melilitli-mineralernes habitus; under mikroskopet 

 kunde dog ikke med fuld sikkerhed godtgjöres, at det optras- 

 dende mineral er tetragonalt; alligevel vil vi dog opföre ana- 

 lysernc. End mere usikker er bestemmelsen af no. 104. 



\o. 102. 28.40 io CaO mod 6.9.5 % MgO, 1.65 % MnO, 5.io »/^ FeO. 



» 103. 29.57 » ^) » » 10.58 » » 9.50 » » 0.40 » » 



s 104. 26.06 » » » 7.14 » » 15.68 » » 0.79 » » 



Disse iagttagelser udviser, at i masovnsslagger (af fornöden 

 basisitet) krystalliserer et eller andet til melilith-skapolith- 

 gruppen hörende mineral (först eller alene) ud ved fölgende 

 forhold mellem CaO (undertiden med lidt alkali -)) og RO 

 (hvor RO = MgO med MnO og FeO): 



nCaO:lRO... 2.i8CaO:lRO 2.32 I.12 2.i6 I.81. 



ALO3 ...- 9.10 % AI2O3 15.13 29.31 22.32 4.57. 



nCaO:lRO 1.84 CaO : 1 RO 3.98 2.59 2.40. 



AI2O3 6.50 io AI2O3 16.8 13.01 12.78. 



Slaggerne fra Mägdesprung og Luisenthal viser, naar vi 

 med RO forstaar MnO med lidt MgO, FeO og BaO: 



n CaO : 1 RO I.19 1.14 1.48 1.40 l.ii 1.18 l.io. 



Al.,03 10.56 9.75 4.96 6.58 4.85 3.13 3.74. 



Hvis BaO i de tre sidstnaivnte fald var bleven regnet 

 sammen med CaO, vilde forholdet vaere bleven resp. 1.40, 1.47 

 og 1.39. 



De fire resterende slagger (no. 102, 103, 104 og 60, se 

 herom tidligere) viser forholdet: 



nCaO: 1 RO I.91 1.34 I.27 I.22. 



AI2O3 10.90 5.95 6.77 3.5. 



') Med 0.37 % KjO, 0.56 % NajO. 



-) I kalk-gehalten medregner vi her altid en eventuel forhaanden-yaerende 

 procent alkali, idet den sidste, paa samme maade som CaO, bidrager 

 til at konstituera melilith-mineraler, altsaa til at modvirke dannelsen 

 af olivin. — Alkaii-gebialten spiller intet sted nogen betydelig rolle. 



